Vereinszeitung. 115 



5. Zur Technologie. 



Neue Erfahrungen im Löthen und Verarbeiten des 

 Aluminiums. 



Dr. W. S ch w a r z in Paris theilt in dem Würtemb. Gewerbe- 

 blatte, 1860, No. 39, folgende neue Erfahrungen Mourey's im Lö- 

 then und Verarbeiten des Aluminiums mit. 



M o u r e y wendet, wie früher, 5 verschiedene Lothe an, allein 

 von wesentlich verschiedener Zusammensetzung gegen die frühere. 

 Sie bestehen jetzt aus folgenden 5, in den nachstehend angegebe- 

 nen Verhältnissen erzeugten Legirungen: 



Loth No. 1. 80 Gewichtstheile Zink, 



8 „ Kupfer, 



12 „ Aluminium. 



Loth No. 2. 85 „ Zink, 



6 „ Kupfer, 



9 „ Aluminium. 

 Loth No. 3. 88 „ Zink, 



5 „ Kupfer, 



7 „ Aluminium. 

 Loth No. 4. 90 „ Zink, 



4 „ Kupfer, 



6 „ Aluminium. 

 Loth No. 5. 94 „ Zink. 



2 „ Kupfer, 



4 „ Aluminium. 



Um diese Lothe darzustellen, wirft man zuerst das Kupfer in 

 den Tiegel. Nachdem es geschmolzen, wird das Aluminium und 

 zwar in 2 oder 3 Parthien getheilt, zugesetzt, um durch die neuen 

 Zusätze die geschmolzene Masse im Tiegel zeitweilig etwas abzu- 

 kühlen. Wenn die beiden Metalle geschmolzen sind, so rührt man 

 die Masse mit einem kleinen Eisenstäbchen um und trägt endlich 

 die angegebene Quantität möglichst reinen, d. h. eisenfreien Zinks 

 ein, welches sehr rasch schmilzt. Man rührt daher die Legirung 

 nochmals schnell mit dem Eisenstäbchen gut durcheinander, bringt 

 gleichzeitig etwas Benzin in den Tiegel, um dadurch den Zutritt 

 des Sauerstoffs der atmosphärischen Luft und die Oxydirung des 

 Zinks zu verhindern, und giesst endlich die flüssige Masse in die 

 gleichfalls mit einigen Tropfen Benzin ausgestrichene Metallform zu 

 Stangen aus. 



Die Manipulation muss vom Beginne des Einführens des Zinks 

 in den Tiegel möglichst rasch beendet werden, indem im entge- 

 gengesetzten Falle das Zink verbrennen und sich verflüchtigen 

 würde. Aus demselben Grunde darf man auch gegen das Ende 

 der Operation die Hitze nicht mehr steigern, dieselbe muss im 

 Gegentheile, durch Entfernen des Tiegels vom Ofen, gedämpft 

 werden. Die einzelnen Metallstücke, welche man zusammenlöthen 

 will, werden nun ganz in derselben Weise behandelt, wie Schwarz 

 sie in seinem früheren Aufsatze beschrieben hat, mit dem Unter- 

 schiede, dass man nicht mehr, wie früher, zweier Legirungen, einer 

 härteren zur s. g. Appretur und einer weicheren, zum eigentlichen 

 Löthen bedarf. Jede Nummer der neuen Lothe dient gleichzeitig 

 als Appretur und als wirkliches Loth. 



Die Wahl eines dieser verschiedenen fünf Lothe richtet sich 



